http://www.hebmetal.com/gczsbz.htm
中国钢材标准
国 家 中国 牌 号 45 编号UNS 标准号 GB 699-88
化学成分(%) 0.42-0.50C,0.17-0.37Si,0.50-0.80Mn,0.035P,0.035S,0.25Ni,0.25Cr,0.25Cu
形 态e799bee5baa6e79fa5e98193e58685e5aeb931333231383366 锭、坯、条、管、板、带 状 态 不热处理、退火、正火、高温回火
抗拉强度Mpa 600 屈服强度Mpa 355 伸长率% 16
--------------------------------------------------------------------------------
国 家 中国 牌 号 45 编号UNS 标准号 GB 8713-88 GB 3639-83
化学成分(%) 0.42-0.50C,0.17-0.37Si,0.50-0.80Mn,0.035P,0.035S,0.25Ni,0.25Cr,0.25Cu
形 态 无缝管 状 态 冷加工、消除应力
抗拉强度Mpa 608-647 屈服强度Mpa ------ 伸长率% 4、5、7
--------------------------------------------------------------------------------
国 家 中国 牌 号 45 编号UNS 标准号 GB 3094-82
化学成分(%) 0.42-0.50C,0.17-0.37Si,0.50-0.80Mn,0.035P,0.035S,0.25Ni,0.25Cr,0.25Cu
形 态 异型管 状 态 冷拔、正火
抗拉强度Mpa 588 屈服强度Mpa 333 伸长率% 14
--------------------------------------------------------------------------------
国 家 中国 牌 号 45 编号UNS 标准号 GB 8162-82 YB(T)63-87
化学成分(%) 0.42-0.50C,0.17-0.37Si,0.50-0.80Mn,0.035P,0.035S,0.25Ni,0.25Cr,0.25Cu
形 态 无缝管 状 态 热轧、热处理
抗拉强度Mpa 590 屈服强度Mpa 315-335 伸长率% 14
--------------------------------------------------------------------------------
国 家 中国 牌 号 45 编号UNS 标准号 GB 3078-82
化学成分(%) 0.42-0.49C,0.20Si,0.60Mn,0.04S,0.035P
形 态 冷顶锻用棒 状 态 退火
抗拉强度Mpa 商定 屈服强度Mpa 商定 伸长率% 商定
--------------------------------------------------------------------------------
国 家 中国 牌 号 45 编号UNS 标准号 ZBH 44002-88
化学成分(%) 0.43-0.49C,0.17-0.37Si,0.50-0.80Mn,0.035P,0.035S
形 态 盘条 状 态 热轧
抗拉强度Mpa ------ 屈服强度Mpa ------ 伸长率% ------
--------------------------------------------------------------------------------
国 家 中国 牌 号 45 编号UNS 标准号 YB(T)67-87
化学成分(%) 0.43-0.49C,0.17-0.37Si,0.50-0.80Mn,0.035P,0.035S,0.025Cr,残余镍、铜各0.25
形 态 板、带 状 态 正火、退火、高温、回火
抗拉强度Mpa 600 屈服强度Mpa 345 伸长率% 18
--------------------------------------------------------------------------------
国 家 中国 牌 号 45 编号UNS 标准号 YB 477-64
化学成分(%) 0.040P,0.040S,其余与GB 699相同
形 态 棒 状 态 热轧、冷粒、热处理
抗拉强度Mpa 598 屈服强度Mpa 353 伸长率% 16
--------------------------------------------------------------------------------
国 家 中国 牌 号 20MnSi 编号UNS 标准号 YB(T)27(1)-89
化学成分(%) 0.17-0.23C,0.40-0.70Si,1.30-1.70Mn,0.045P,0.045S,残余铬、镍、铜各0.30,C+1/6Mn<=0.5
形 态 螺纹钢筋 状 态 热轧
抗拉强度Mpa 510 屈服强度Mpa 345 伸长率% 18
--------------------------------------------------------------------------------
国 家 中国 牌 号 Q235-A(F.B.Z) 编号UNS 标准号 GB 700-88
化学成分(%) 0.14-0.22C,0.30-0.65Mn(F钢Mn上限0.60),0.30Si,0.050S,0.045P,残余铬、镍、铜各0.30
形 态 锭、坯、型、条、板、管、带线 状 态 热(冷)轧、正火
抗拉强度Mpa 375-460 屈服强度Mpa 185-235 伸长率% 21-26(按不同尺寸)
--------------------------------------------------------------------------------
国 家 中国 牌 号 Q235-B(F.B.Z) 编号UNS 标准号 GB 700-88
化学成分(%) 0.12-0.20C,0.30-0.70Mn(F钢Mn上限0.60),0.30Si,0.045S,0.045P,残余铬、镍、铜各0.30
形 态 锭、坯、型、条、板、管、带线 状 态 热(冷)轧、正火
抗拉强度Mpa 375-460 屈服强度Mpa 185-235 伸长率% 21-26(按不同尺寸)